( 897 ) 



bepalingen gaven resultaten, die aanmerkelijk van de latere afwijken. 

 Zij stemmen slecht onderling overeen en kenmerken zich vooral door 

 zeer hooge waarden voor de maximale belasting, die varieert van 44 

 tot 73 KG. per mm. 2 , terwijl voor de gewone temperatuur de hoogste 

 belasting per mm. 2 23 KG. was. Ook de structuur der doorsnede 

 was geheel verschillend, weinig vezelig en meer slierachtig. Het 

 vlakke stukje op cle breuk ontbrak in den regel geheel. Bij deze 

 metingen werden de draden stuk getrokken bijna onmiddellijk nadat 

 ze in vloeibare lucht waren geplaatst. Bij.de volgende bepalingen werden 

 ze eerst minstens 20 minuten in het bad van lage temperatuur geplaatst. 

 Deze laatste geven lagere en beter overeenstemmende uitkomsten. 

 De structuur der doorsnede is analoog aan die bij gewone tempera- 

 tuur, over het algemeen iets minder duidelijk. In onderstaande tabel 

 zijn cle resultaten vereenigd. 



TABEL 



IV. Maximale belasting van glasdraden bij de temperatuur 

 van vloeibare lucht. 



Belasting 

 in grammen. 



Middellijn 

 in mm. 



T» ■ 



in KGImrrï 1 , 



Belasting 

 in grammen. 



Middellijn 

 in mm. 



Tm 



in KG/mm? 



1993 



0.280 



32.4 



2498 



0.297 



35.9 



2653 



0.372 



24.3 



2055 



0.286 



31.9 



2523 



0.290 



38.2 



3550 



0.359 



35.1 



1293 



0.236 



29.5 



3865 



0.396 



31.3 



De uitkomsten zijn nog aanmerkelijk hooger dan voor de gewone 

 temperatuur, een voor metingen bij lage temperatuur zeer gunstig 

 resultaat. 



Eindelijk werd nog een enkele bepaling gedaan in vloeibare water- 

 stof. 15 minuten nadat de draad de temperatuur van het bad had 

 aangenomen werd de draad stuk getrokken. De totale belasting was 

 3013 gram de middellijn 0.271 m.m., derhalve de maximale belasting 

 in KG /mm 2 = 52.1 dus weer belangrijk hooger dan bij de temperatuur 

 van vloeibare lucht. De structuur der breukvlak te was slierachtig, 

 niet vezelig, zonder vlak gedeelte. 



